Festigkeit 



1023 



die Temperaturabhngigkeit keine allgemein 

 gltige Gesetzmigkeit gefunden worden. 

 Bei sehr hoher Temperatur findet man bei 

 vielen Metallen eine sehr erhebliche Ab- 

 nahme der Streckgrenze; dies ermglicht 

 die Bearbeitung im warmen (glhenden) Zu- 

 stande. Whrend aber z. B. bei Bronze 

 mit wachsender Temperatur die Zugfestig- 

 keit und die Bruchdehnung gleichzeitig ab- 

 nehmen, so da Bronze bei etwa 400 voll- 

 kommen sprde wird, nimmt bei Flueisen 

 die Zugfestigkeit erst zu und erst von etwa 

 250 an wieder ab; die Zunahme der Zug- 

 festigkeit ist dabei mit Abnahme der 

 Plastizitt, die Abnahme der Zugfestigkeit 

 mit Zunahme der Dehnbarkeit verbunden. 

 Gueisen erleidet bei wachsender Temperatur 

 sehr erhebliche Verminderung an Zugfestig- 

 keit. 



Einige Metalle wurden auch bei niedri- 

 ger Temperatur untersucht. So fand 

 De war, da Eisen bei der Temperatur der 

 siedenden Luft eine um 100%, Silber eine um 

 26% grere Festigkeit zeigt als bei Zimmer- 

 temperatur. Quecksilber hat ungefhr 

 dieselbe Festigkeit wie Blei bei gewhnlicher 

 Temperatur. 



5b) Druck- und Knickfestigkeit. 

 Plastische und zhe Stoffe verhalten sich 

 und Druck im allgemeinen fast 

 Weise, indem die Streckgrenze 

 und beim Druckversuch nahezu 

 Whrend aber beim Zugversuch 

 der Querschnitt abnimmt, nimmt er beim 

 Druckversuch zu und zwar oft in dem Mae, 

 da man berhaupt zu keinem Bruch ge- 

 langt, sondern das Material nur mehr und 

 mehr gestaucht wird. Das Stauchen von 

 kleinen Zylindern aus reinem, sehr weichem 

 Kupfer wird zuweilen zur Kraftmessung 

 benutzt (z. B. zur Kontrolle von Festig- 

 keitsmaschinen, zur Messung des Gasdruckes 

 im Geschtzrohre), nachdem man einmal die 

 Beziehung zwischen Last und Zusammen- 

 drckung genau bestimmt hat. 



Sprde Stoffe zeigen beim Druckversuch zu- 

 meist einen sogenannten Verschiebungs- 

 bruch", indem die beiden Bruch- 

 stcke an einer zur Kraftrichtung schiefen 

 Flche abgeschoben werden (Fig. 9). Die 

 Bruchflche des Verschiebungsbruches unter- 

 scheidet sich schon uerlich von einer 

 Trennungsflche dadurch, da sie zumeist 

 mit feinem Mehl bedeckt ist, whrend die 

 Trennungsflche hart ist. Sehr charakteri- 

 stisch ist fr den Druckversuch die Bildung 

 von Druckkegeln (Fig. 10) (Druckpyramiden 

 bei Wrfeln und Prismen) anschlieend 

 an die Druckplatten, die die Kraftber- 

 tragung bermitteln. Der Bruch geht in 

 diesen Fllen von den Kanten des Probe- 

 krpers aus, die mit der Druckplatte in Be- 



gegen 

 in 



beim 

 gleich 



Zug 

 gleicher 

 Zug- 

 ist. 



rhrung stehen. Der Bruch entsteht dadurch, 

 da das Material an der Kegelflche abge- 

 schoben wird. Durch das Eindringen des 

 Druckkegels entstehen allerdings Trennungs- 

 flchen, die jedoch unr sekundrer Natur sind. 

 Becht strend ist bei Druckversuchen an 

 sprden Krpern die Reibung an den Druck- 

 platten, wodurch die Verschiebung an den 



Druckplatten 

 gehindert wird. 

 Dies bewirkt 



erfahrungsge- 

 m eine schein- 

 bare Erhhung 

 derDruckfestig- 

 keit. Versuche, 

 die Reibung 

 durch weiche 



Zwischenlagen 



auszuschalten 



oder durch 

 Schmieren zu 



vermindern, 

 haben zu keinen 

 befriedigenden 

 Resultaten ge- 

 fhrt, da weiche 

 Zwischenlagen 

 oder Schmier- 

 mittel sehr 

 leicht in die 

 Poren des 



Druckkrpers p] c 

 eindringen, und 

 eine Sprengung 



hervorrufen, 

 wodurch die Druckfestigkeit erniedrigt wird. 

 Durch den Einflu der Reibung wird die 

 scheinbare Druckfestigkeit eine Funktion vom 

 Lngenverhltnis des Probestabes. Die 

 hierauf bezglichen Versuche zeigen, da die 

 Druckfestigkeit z. B. bei zylindrischen Probe- 

 stben mit wachsendem Verhltnis - L (1 die 

 Lnge, d der Durchmesser des Probestabes) 



nur bis etwa , = 3 bis 4 erlieblich abnimmt, 

 d 



Von dieser Grenze an bleibt die Hchstlast 

 ziemlich konstant. Praktisch wird es also 

 immer gengen, wenn man Stbe von diesem 

 Lngenverhltnis wldt. Eine weitere Ver- 

 grerung der Lnge ist mit der damit ver- 

 bundenen Knickgefahr bedenklich. Die 

 Druckversuche in der Praxis werden zumeist 

 an Wrfeln vorgenommen, sie liefern also 

 einen zu groen Wert verglichen mit der 

 wahren 1 Druckfestigkeit. 



Die Orientierung der Druckflchen zur 

 Kraftrichtung ndert sich ebenfalls etwas mit 

 der Lnge des Probekrpers ; man kann aber 

 doch annehmen, da der Winkel, den man 

 bei Druckversuchen an nicht allzukurzer 



Marmorzylinder nach 

 Druckversuch. 



